348 



Das ursprunglich vorhandene Ferrosulfat wird durch Oxydation 

 zu Ferrisulfat , so dass dieses schliesslich neben dem Aluminium- 

 sulfat das Hauptprodukt der Verwitterung der Vitriolschiefer bildet, 

 wáhrend das Ferrosulfat nur in untergeordneten Mengen auftritt. 



Nachdem der Verwitterungs- und Oxydationsprozess des Vitriol- 

 schiefers drei Jahre gedauert hat, schreitet man zum Auslaugen, 

 welches Laugen liefert, die man zunáchst in Flammofen bis zu einer 

 Dichte von 40° B. concentrirt und schliesslich in Pfannen so weit 

 abclampft, dass die Masse beim Erkalten zu einem Kuchen erstarrt. 



Der so gewonnene Vitriolstein wird behufs seiner weiteren Ver- 

 arbeitung in einem Flammofen durch Calciniren von seinem Wasser- 

 gehalte der Hauptmasse nach befreit, und schliesslich in feuerfesten 

 Thonretorten bei Weissglúhhitze geglúht, wobei er einerseits Schwe- 

 felsáureanhydrid und im Ruckstande Caput mortuum liefert. 



In welchem Umfange die Erzeugung von Vitriolstein stattfindet, 

 ergibt sich daraus, dass im Jahre 1884 im Pilsner Kreise in drei in 

 Betrieb stehenden Unternehmungen mittelst 38 Arbeitern 43.491 Meter- 

 „ Centnéř Vitriolstein im Werthe von 92.919 fl. erzeugt wurden. 



In demselben Jahre wurden 251.973 Meter Ctr. Vitriolschiefer 

 mittelst 112 Arbeitern in 4 Unternehmungen gewonnen, welche einen 

 Werth von 23.410 fl. hatten. 



Die Probe von Vitriolstein, auf welche sich die nachfolgenden 

 Untersuchungen beziehen, erhielt ich Mitte Mai 1. J. von Kasnau, in 

 Form eines grossen Blocks. 



Derselbe liess an den Bruchstellen durch dunklere Streifen ab- 

 gesonderte Schichten erkennen. Die Farbe war grau, der Geschmack 

 eigenthumlich scharf, die Masse verbreitete einen eigenthumlichen 

 Geruch. Die Dichte des Pulvers betrug 2*0383 (17 l / 2 ° C). Im Wasser 

 lóste sich die Masse allmáhlig und bis auf einen ganz geringen gelb- 

 lichen Púckstand auf, an der Luft iiberzieht sie sich mit einer gelb- 

 lichen Rinde. 



Die Analyse ergab fiir 100 Theile: 



Eisenoxyd Fe 2 3 20*07% 



Thonerde A1 2 3 4'67 „ 



Eisenoxydul FeO 0'64 „ 



Manganoxydul MnO Spuren 



Kalk CaO 0'14 / 



Magnesia MgO 0-39 „ 



Kali K 2 0-07 „ 



Natron Na 2 0*05 „ 



